14 E- Brauns. Beobachtungen au Chlor- u. Broffizimmtaldehyd. 



Die Flächen sind stark glänzend, c häufig gekrümmt. 



Diese und die vorigen Krystalle sind sehr spröd und zer- 

 springen, wenn man sie anfasst : es lassen sich deshalb keine 

 Prismenflächen anschleifen, durch welche die Brechungsexpo- 

 nenten bestimmt werden könnten. Durch die natürlichen 

 Prismenflächen wurde kein Spectrum erhalten . Die Methode 

 der Totalreflexion war ebenfalls nicht anwendbar, da die Kry- 

 stalle durch Methylenjodid gelöst werden. 



Ebene der optischen Axen ccPdb (010). erste Mittellinie 

 wieder c und positiv. Dispersion noch stärker wie bei dem 

 vorigen, q ^> v, also auch der Sinn der Dispersion entgegen- 

 setzt. 



2E = 43° für rothes Glas 

 = 39° „ Na-Licht 

 = 34° .. Tl-Licht 

 = 15° „ blaues Glas. 



III. Mischkrystalle von Chlor- und Bromzimmtaldehyd. 



Aus den beiden beschriebenen Verbindungen lassen sich 

 aus einer Lösung in Benzol leicht Mischkrystalle darstellen, 

 welche regelmässig nach der Fläche c dünn tafelig und daher 

 zur optischen Untersuchung ohne weiteres tauglich sind. Ihre 

 Dicke war immer gering, sie betrug bei den zur Untersuchung 

 ausgewählten besten Krystallen etwa 0.1 — 0.3 mm: die Länge 

 und Breite 3 — 5 mm. Trotz der geringen Dicke gaben die 

 Blättchen ausgezeichnete Interferenzbilder im convergenten 

 Licht, da sie sehr stark doppelbrechend sind. 



Bei der Darstellung der Krystalle wurde darauf gesehen, 

 eine Reihe zu erhalten, welche die allmähliche Änderung des 

 optischen Axenwinkels gut verfolgen liess: es fehlen in der 

 Eeihe namentlich die für Blau einaxigen Krystalle. aber aus 

 dem Angeführten ist die Art der Änderung, auf die es haupt- 

 sächlich ankam, zur Genüge zu erkennen. 



Es wäre sehr erwünscht gewesen, das Verhältniss der 

 Chlor- und Bromverbindung in den Kryställchen zu bestimmen, 

 um die Änderungen in den optischen Eigenschaften mit der 

 Änderung der Zusammensetzung vergleichen zu können : dies 

 war aber leider nicht ausführbar, weil die aus einer und der- 

 selben Lösung ausgeschiedenen Kryställchen oft in ihren op- 



